84 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



sprochene Extrapolation auf beinahe A/^0^-, FeO- und J/wö-freies 

 Silikat reducierten Werte der totalen Schmelzwärme mitgenommen sind. 



Akermans ziemlich spärliche Bestimmungen der totalen Schmelz- 

 wärme der CÆ-J/«-Silikate (i.oo-, 1.50- und 2.00-Silikate) sind folgende 

 (hier die Tabelle S. 83). 



Die Beobachtungen ergeben für alle Ca : Æf«- Verhältnisse eine Er- 

 niedrigung der totalen Schmelzwärme, zwischen Tephroit mit Ca-Mn- 

 Olivin oder -Monticellit einerseits und Rhodonit {Mn- und Mn-Ca-Rho- 

 donit) andrerseits. 



a) Zwischen Augit und Olivin. 



Zu näherer Erleuchtung der Schmelzpunkt-Erniedrigung zwischen 

 diesen reproduciere ich (s. d. Tabelle S. 85) Akermans einschlägige 

 Bestimmungen der totalen Schmelzwärme und ordne dieselben nach 

 abnehmender Acidität. — Ferner extrapoliere ich die totale Schmelz- 

 wärme der Schlacken, mit 2.9 — 8.5, meist 4— 6^/0 A/^0^ auf Silikat mit 

 ganz wenig Al^O,^ (0.4 — 0.9% Ah^O^), indem ich für jedes überschüs- 

 sige Prozent Al^O^ eine Zugabe von 7 Kai. mache (s. unten); bei 

 dieser Extrapolation nehme ich auch auf die MnO- und /^<?(9-Gehalte, 

 die für die meisten der vorliegenden Schlacken ganz klein sind, etwas 

 Rücksicht. 



Die in dieser Weise erhaltenen Schmelzwärmen stelle ich, nach der 

 steigenden relativen .Æ^-Menge, in den vier letzten Kolonnen der Ta- 

 belle S. 85 zusammen. 



Über die Berechnung der totalen Schmelzwärme von Enstatit und 

 Olivin (beide mit einer ganz kleinen /^<?- Menge) s. S. 67 — 68. 



Diese Tabelle, wie auch die Tafel No. 2, ergibt bei demselben Ca : 

 J^^- Verhältnis eine zwischen Ortho- und Metasilikat liegende Erniedri- 

 gung der totalen Schmelzwärme, und zwar fallen die niedrigsten Werte 

 innerhalb 1.45- und 1.7 i-Silikat, also rund bei 1.5- à 1.65-Silikat, o: bei 

 der Individualisationsgrenze zwischen den Olivin- und den Pyroxen- 

 Mineralien. 



Die Silikate auf dem Intervall 1.45- bis 1.70- oder 1.71-Aciditäts- 

 grad ergeben, bei demselben Ca : >/^- Verhältnis, eine Depression von 

 rund 25 à 30 Kai., verglichen mit der totalen Schmelzwärme des Meta- 

 silikats, und eine viel bedeutendere Depression verglichen mit der totalen 

 Schmelzwärme des Orthosilikats, 



— Ferner sieht man, dass die totale Schmelzwärme bei demselben 

 Aciditätsgrad ganz erheblich mit der relativen J/^-Menge steigt; dies 

 beruht auf zwei Faktoren : 



